— 788 — 



primo caso la concentrazione di 15 % atomici di As e cristallizza a 71°. 5 ; 

 nel secondo, quella di 12.5 % di Sb e cristallizza a 80°. Il punto di fu- 

 sione dato da B. E. Sloan (*) per Asl 5 è di 70°; quello derminato da I. H. 

 Pendleton ( 2 ) per Sbl 5 è 78°- 79°. 



Le ricerche di H. T. Doornbosch (loc. cit.) stabilirono queste tempe- 

 rature rispettivamente a 78°. 5 e ad 80° ed alle concentrazioni di 15 % As 

 e 11.8% Sb. 



2) Sistema pseudobinario Sb I 3 -j- As I 3 . 



I triioduri d'antimonio e d'arsenico formano tra loro una serie continua 

 di cristalli misti. I dati della tabella 3 a , e meglio il diagramma binario che 

 nella fig. 1 ha per base il lato Sb I 3 — Asl 3 del triangolo, mostrano che 

 questo sistema appartiene al tipo III di Roozeboom ( 3 ), presenta cioè un 

 minimo nelle curve di equilibrio tra fase liquida e fase cristallina. Tale minimo 

 in questo caso si trova a circa 17.5 % atomici di As, 75 di I e 7.5 di Sb: 

 cioè a 70% molecolari di Asl 3 e 30 di Sbl 3 (secondo Doornbosch, al 

 69 % As I 3 ). 



II colore di tali soluzioni solide è aranciato bruno; l'aspetto vitreo e 

 resinoso; sono fragili, ed ossidabili all'aria umida. 



Pino alla temperatura ordinaria non subiscono alcuna trasformazione 

 osservabile termicamente. 



3) Miscele ternarie. 



Furono studiate le miscele situate sulle sette sezioni del triangolo delle 

 concentrazioni, che partendo dal vertice corrispondente allo iodio giungono 

 alle concentrazioni 5 ; 10 ; 12,5 ; 15 ; 17.5 ; 20 e 22.5 di arsenico lungo la 

 linea che è luogo delle concentrazioni 75 % di iodio. 



Esse non presentano, durante la cristallizzazione, arresti di temperatura, 

 ma solo dei rallentamenti nella velocità di raffreddamento più o meao evi- 

 denti ma concordanti sufficientemente per le stesse concentrazioni a parità di 

 condizioni sperimentali. 



Le sovrafusioni si verificano raramente ; le miscele ricche in As I 3 pre- 

 sentano il più delle volte tale fenomeno, a cui si rimedia facilmente colla 

 semina di cristallini. 



La tabella 4 a contiene riassunti i risultati delle mie esperienze e la 

 fig. 1 rappresenta coi punti segnati sul triangolo A sl 3 — Sbl 3 — I le con- 

 centrazioni sperimentate. 



(') Chem. News 46 (1882) 194. 



( 2 ) Chem. News 48 (1883) 97. 



( 3 ) Zeitschr. phys. Chemie 30 (1899) 385. 



